674 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
polysynthétiques parallèles aux faces du prisme. L'angle d’extinction 
(trace de n g ) s’y fait à 30° de part et d’autre de la ligne de macle. 
Les indices de réfraction sont compris entre 1,64 et 1,62. 
Composition chimique . La formule H 28 Al 32 (Ca,Gl,Mg) 14 (Li,Na,K) 8 
Si 21 0 122 ou 16 A1 2 0 3 . 14 (Ca,Gl,Mg) O. 4 (Li,Na,K) 2 0.21 SiO 2 . 14H 2 0 
est déduite de l’analyse suivante faite par M. Pisani ; le fluor et le bore 
ont été recherchés sans succès. 
SiO 2 
31,95 
A1 2 0 3 
41,75 
CaO 
14,30 
GIO 
2,27 
MgO 
0,13 
Li 2 0 
2,73 
Na 2 0 
0,40 
Iv 2 0 
0,16 
II 2 0 
6,50 
100,19 
Essais pyrognostiques. Au chalumeau, la bityite fond facilement en un 
verre blanc bulleux et opaque ; elle n’est pas attaquée par les acides. 
Diagnostic. Les propriétés optiques d’une lame basique de clivage 
sont absolument caractéristiques de la bityite et ne permettent de la 
confondre ni avec la prehnite,ni avec les rosettes de micas auxquelles 
ressemblent certaines de ses variétés. En outre, ses lames de clivages 
ne sont pas flexibles. 
GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
Madagascar. — J’ai donné le nom de bityite à ce nouveau minéral 
(C.R. CLVI. 1369. 1908 ; B. S. M. XXXI. 241. 1908 et XXXIII. 51. 
1910) pour rappeler le Mont Bity (Ibity), massif auprès duquel sont 
groupés les beaux gisements de pegmatite à tourmalines polychromes, 
dont il est question page 687. 
Jusqu’à présent, je n’ai trouvé la bityite que parmi des échantillons 
provenant des pegmatites de Maharitra. Elle s’y présente avec des 
aspects assez différents : 1° en tonnelets d’un blanc jaunâtre, ne dépas- 
sant pas 2 mm. de plus grande dimension. La figure 2, représentant la 
base de l’un d’eux, montre une structure polysynthétique. Ils sont 
fréquemment implantés sur des cristaux de quartz ou de rubellit e > 
qu’ils recouvrent parfois de croûtes continues. Dans d’autres cas, ü s 
font partie d’agrégats miarolitiques de paillettes de lépidolite rosée 
